Ö1''VEIISIGT AF K. VETKNSK.-AKAI). l''()Hll AN I)1,IN(I AR 1 KH4, N:0 7. lOl 



optiska och krist;ill()i,fr;itisk;i iiiKlcrs/ikniiiu.'ir lill Ilen- K. Hku- 

 TRAND i Paris. 



XaiitlioarsonitcMi tVirhallcr sig till syror såsom Hiljor: Vnscr 

 siü! li^tt i utspiukl klorvätcsyra utan återstod, till en klar, gul- 

 a-ktig lösning, ur hvilken, vid inledning af syafvelvätegas, fälles 

 först i värme ymnigt gul svatVelarsenik. Sistnämnde löstes i 

 kungsvatten, arseniksyran utfälldes med talksalt, fällningen från- 

 tiltrerades, livarefter litet orangefärgad svafvelantimon erhölls 

 då svafvelväte inleddes i filtratet. Mineralet löst i klorväte- 

 syra och lösningen försatt med molybdenvätska ger vid upp- 

 värmning en ymnig fällning af det bekanta gula arseniksyrade 

 molybdensyre- och ammoniak-saltet. Innehåller ej baryt eller 

 svafvelsyra, ej heller bly. Löst i klorvätesyra och lösningen 

 öfvermättad med kaustik ammoniak ger det en ymnig fällning 

 af hvit, lerjordslik, arseniksyrad manganoxidul, hvilken fällning 

 dock snart i luften oxideras och antager en brunröd färg. Smält 

 med 4 gånger dess vigt kolsyradt natron erhålles en svart 

 massa, ur hvilken kokande vatten utdrager all arseniksyra. Om 

 den återstående svarta massan löses i klorvätesyra och svafvel- 

 väte inledes i lösningen, erhålles litet orangefärgad svafvel- 

 antimon. 



Tvenne analyser å fullkomligt rent material lemnade: 



II å 0,70 gramm. 

 11,.57 34,58 12,03 



13,50 



10,68 14,03 12,47. 



100,00. 



Glödgningsförlusten har varit å rent, finpulveriseradt material 

 10,7 1 proc. af mineralets vigt, hvilket är det rättaste. Detta 

 prof gjordt å 0, 7 o gram. Glödgningsförlusten å 0,5 2 gram 

 var 8,7 2 procent. Mineralet då glödgadt i små bitar. Halten 

 af arseniksyran har utfallit ända till 36,3 1 proc. 





I ä 0,52 



gramm 



As^O, 



33,2 6 





MnO 



43,60 



9,83 



FeO 



3,1 1 



0,69 



MgO 



6,08 



2,43 



CaO 



1,9 3 



0,55 



H2O 



12,02 





